908 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schkiss.) 



auch manche Fasern und Thyllen, sind mit rothem, in Alkohol löslichem 

 Inhalt erfüllt und die Wände aller Zellen und Gefässe roth gefärbt. 



Sollte dieses Holz etwa das von Ämanoa guianensis Auhl. i) abge- 

 leitete »Bois de lettre rouge« sein? 



22) Weisses Sautelholz. 



Das Weisse oder Gelbe Santelholz-] Ostindiens ist in seinen geschätz- 

 testen Sorten das Kernholz von Scmtcdum aJhinn L., einem Baume des 

 indisch malayischen Florengebietes. 



Holz gelblich, stellenweise röthlich, mit abwechselnden helleren und 

 dunkleren (rüthlichen) Ringzonen (Jahresringen?) und unkenntlichen Ge- 

 fässen und Markstrahlen. Unter der Lupe erscheinen jene auf dem 

 Querschnitt als ziemlich gleichmässig vertheilte Poren, in Längsschnitten 

 als wenig auffällige Furchen, die Markstrahlen in letzteren Ansichten als 

 kurze, oft röthliche Strichelchen. — Auf frischen Schnittflächen von 

 starkem, durchdringend aromatischen Dufte, der um so stärker 

 zu sein pflegt, je tiefer das Holz gefärbt ist^). 



Gleichmässig dicht, ziemlich hart und schwer (doch im Wasser 

 nicht sinkend), schwerspaltig. — Kommt von Tellichery und Bombay 

 in Stammstücken von 9 — 12 dm Länge, 7 — 20 (selten bis 35) cm Dicke 

 und dünnem Marke nach Earopa^). 



Mikroskopischer Charakter^). Gefässe ziemlich gleichmässig 

 zerstreut, meist einzeln, 0,017 — 0,070 mm weit, dickwandig, mit einfach 

 durchbrochenen Gliedenden. Markstrahlen zerstreut, 2 — 4 Zellen breit 

 und 3—20 (meist 7—12) Zellen (0,13—0,26 mm) hoch, einzelne auch 

 einschichtig. Markstrahlzellen meist 8 — 16 ix hoch, gleichförmig. Dick- 

 wandige Fasertracheiden mit zahlreichen Hoftüpfeln als Grundmasse. 

 Strangparenchym vereinzelt, häufig (oft neben Markstrahlen) in Krystall- 



-1) Vgl. Uebersicht, p. 97. Von diesem Baume sicher abstammendes Holz war 

 leider nicht zu erhalten! Eine mit :>Amanoa spec, Guiana« bezeichnete Holzprobe 

 zeigte im Wesentlichen den Bau des echten Letternholzes, liess nur äusserlich die 

 charakteristische Zeichnung desselben vermissen. 



2) Meist »Sandelholz«, seltener Santalholz« geschrieben. Erstere in der »Ueber- 

 sicht« (p. 70 u. ff.) noch beibehaltene Schreibart ist hier durch die obige , nach des 

 Verfassers Ansicht richtigere, ersetzt. 



3) J. Gh. Sa wer, Orographia, a natural hislory ot raw materials and drugs 

 used in the partum industry etc. London 1892, p. 318. 



4) Ebenda, p. 319. 



5) Vgl. hierzu auch: A. Petersen, Gontribution to the knowledge of Sandal- 

 woods, in The PharmaceuticalJournal and Transactions. London, XVI (ISSS — 1886), 

 .p. 757. — Kirkby, Sandal wood, Ebenda, p. 837. 



